( 74 ) 



Les auteurs de ce procd se sont assurs, par plusieurs expriences, 

 que le charbon seul ne suffit pas pour la rduction complte de l'oxyde de 

 cuivre, moins d'en employer un excs et d'oprer au rouge blanc; dans- ce 

 cas, le cuivre obtenu est trs-charg de fer. 



Cette fusion se fait de la manire suivante : ' 



Le minerai grill est mlang avec la proportion convenable de chaux 

 ou fondants, et de houille maigre en petits morceaux, dans la proportion en 

 poids de deux tiers de houille pour i d'oxygne, enlever au peroxyde de fer 

 et l'oxyde de cuivre. Cette proportion n'est pas rigoureuse, de sorte qu'elle 

 est indpendante de variations invitables dans la composition des minerais. 

 Ce mlange est charg dans le fourneau, et port rapidement . fusion; ce 

 qui a exig, dans le fourneau d'essai que nous avons vu, trois heures et 

 demie quatre heures. Dans un grand four, elle ne demanderait proba- 

 blement pas plus de cinq heures. Lorsque la fusion est complte , le cuivre 

 se spare en deux parties: une forte proportion est prcipite par le charbon, 

 et l'autre est en dissolution dans le bain. Une circonstance remarquable est 

 que ce bain prsente toujours la mme teneur. MM. Rivot et Phillips ont 

 constat qu'elle varie seulement de 2 2 et demi de cuivre. 



Lorsque le bain est fondu, l'opration consiste placer dans la scorie 

 des barres de fer convergentes vers la porte de travail, maintenues horizon- 

 tales et de champ, de manire tre couvertes d'une lgre couche de 

 matire fondue. On obtient cette disposition au moyen de cannelures 

 mnages par retraits de briques dans la paroi du fourneau oppose la porte 

 de travail. Le fourneau de Grenelle recevait six barres pesant environ 

 4o kilogrammes, prsentant une surface de 1000 centimtres carrs; la 

 quantit de scories correspondant cette surface varie de 200 220 kilo- 

 grammes. Pour viter l'action oxydante des flammes du fourneau , la surface 

 du bain tait couverte d'un peu de houille menue. 



Aprs une action de trois quatre heures , on a enlev les barres , et on a 

 fait couler le cuivre et la scorie dans un bassin latral. MM. Rivot et Phillips 

 nous ont assurs que la teneur des scories finales ne dpassait pas 5 6 mil- 

 limes de cuivre. Celles obtenues dans l'exprience laquelle les membres de 

 votre Commission ont assist contiennent 6 \ millimes de cuivre, d'aprs 

 l'exprience faite par l'un de nous. Ce cuivre tait mlang de moins 

 de 4 millimes de fer, et peu prs autant de soufre, il aurait exig un affi- 

 nage pour devenir laminable, et il se rapportait par sa qualit aux cuivres 

 marchands. 



" La consommation de fer a vari, dans les expriences, de 3 6 kilo- 



